t 444 ' 



formules suivantes : 



Oxalate d'ammoniaque. C'O 3 , AzH'O 4HO = C 2 Az 



Formiate d'ammoniaque C'HO 3 , AzH'O 4HO = C ? Az, H 



Actate d'ammoniaque C H 3 O 3 , AzH'O 4HO = C ! Az,H + OH 7 



Butyrate d'ammoniaque CH'O 3 , AzH'O 4HO e= C'Az,H -+- C S W 



Valrate d'ammoniaque C"> H 9 O 3 , Az H' O 4HO = C'Az,H -t- C 8 H ! 



MMOIRES LUS. 



chimie. Sur la chaleur spcifique anomale de certains alliages, et sur 

 leur rchauffement spontan aprs la solidification; par M. C.-C. Person. 

 (Extrait par l'auteur.) 



M. Regnault avait trouv, pour les alliages fusibles vers ioo degrs, une 

 chaleur spcifique beaucoup plus grande que la moyenne des mtaux com- 

 posants , et il se proposait de rechercher si cette anomalie ne s'effacerait 

 pas dans les basses tempratures, fies expriences rapportes dans mon M- 

 moire montrent qu'elle s'efface, en effet. Ainsi, pour l'alliage de cTArcet, 

 j'ai c = 0,069 en P artant de 94 degrs, et c sr 0,037 en partant de 5o degrs; 

 comme la moyenne calcule est o,o36, on voit que la diffrence se rduit 

 bien peu de chose. La principale difficult, dans ces recherches, tait de 

 chauffer les alliages des tempratures trs-fixes infrieures 100 degrs; 

 j'ai employ pour cela une tuve trs-simple, dont la figure est annexe au 

 Mmoire. 



Ce point clairci, je fais voir que l'excs de chaleur observ dans cet 

 alliage prs de son point de fusion ne tient pas un commencement de 

 fusion, comme on pouvait le croire, mais une nouvelle espce de chaleur 

 latente, dont l'exprience suivante permet de suivre l'volution. Une am- 

 poule de verre pleine de l'alliage en question est isole de manire ce 

 qu'on puisse observer son refroidissement; il y a pour cela, dans l'alliage , 

 tin thermomtre, dont on suit la marche avec une lunette et un cbrono- 

 graphe. Supposons que l'ampoule contienne i5o grammes d'alliage de 

 d'Arcet, le thermomtre, qui, vers i3o degrs, mettait cinq six secondes 

 descendre de 1 degr quand l'alliage tait liquide, en met plus de quatre 

 cents descendre de 1 degrs entre 96 et 94. C'est tout simple : la chaleur 

 latente de fusion se dgage dans cet intervalle. La solidification acheve, le 

 thermomtre reprend une marche rgulire, baissant de r degr en dix ou 

 douze secondes, jusque vers 5; degrs; mais alors tout coup il s'arrte, et 



